system: [SYSTEM]

user: 2. 钛金属有机钙钛矿太阳能电池的设计与制备 2.1. 钛金属有机钙钛矿太阳能电池的设计 在有机钙钛矿太阳能电池的研究中，绝大部分研究者都以ITO玻璃或FTO (掺氟的SnO 2 (SnO 2 :F))玻璃作为支撑材料、电极和受光面 [ 4 ] ，基于该类结构的有机钙钛矿太阳能电池不能卷曲，仅能制作成为平面结构。再考虑有机钙钛矿太阳能电池的电子传输层为致密TiO 2 ，TiO 2 可以通过热氧化钛箔来实现 [ 5 ] ，与此同时钛箔还可以作为导电电极和支撑材料，且钛箔具有柔韧性，可进行弯曲等特点，因此本文提出了基于钛箔的钛金属有机钙钛矿太阳能电池的设计思路。有机钙钛矿太阳能电池具有非常明显的优势，比如它使用的有机钙钛矿是物美价廉的化学组合衍生物，钙钛矿太阳能电池只需要3~6层的介质薄膜，钙钛矿洁净度好、工艺简单等，因此制备具有柔韧性的有机钙钛矿太阳能电池具有重要的意义。在制备钛金属有机钙钛矿太阳能电池时，钛箔作为金属电极及支撑材料，这要求钛箔具有稳定的结构，因此钛箔的厚度应该大于0.05 mm，且有机钙钛矿太阳能电池的厚度一般约为1~4 um，远小于钛箔的厚度，则对钛箔进行一定的弯曲时，理论上不会影响有机钙钛矿太阳能电池的特性。 在有机钙钛矿太阳能电池的基本结构中，致密TiO 2 电子传输层具有重要作用，在优先选择金属作为空芯光纤结构电池支撑和电极材料的思想指导下 [ 6 ] [ 7 ] ，提出钛金属空芯光纤结构有机钙钛矿太阳能电池的设计思路。因此，本课题研究中自制了金属空芯光纤有机钙钛矿太阳能电池样品，其电池结构为钛箔/致密TiO 2 /介孔TiO 2 +有机钙钛矿活性层/Spiro-OMeTAD/PEDOT:PSS电极层。 2.2. 钛金属有机钙钛矿太阳能电池的制备 2.2.1. 致密二氧化钛层的制备 在钛金属有机钙钛矿太阳能电池中，采用致密TiO 2 薄膜作为电子传输层，TiO 2 具有半导体的性能，其导带能级低于有机钙钛矿材料，能够分离出空穴–电子对中的电子。为阻挡有机钙钛矿材料直接于电极相连，这里要求TiO 2 薄膜具有致密结构。TiO 2 具有锐钛矿、板钛矿和金红石三种晶型 [ 8 ] ，其中板钛矿型因其结构不稳定而未得到应用，主要使用锐钛矿型和金红石型作光催化，由于锐钛矿型的催化活性高于金红石型 [ 8 ] ，故要求致密TiO 2 薄膜具有锐钛矿晶型。目前制备晶态TiO 2 薄膜的方法有磁控溅射法、电化学沉积法、化学气相沉积法、液相沉积法、热分解法、溶胶–凝胶法等 [ 9 ] ，上述方法大都需要大型设备或涉及复杂的化学反应过程，有些方法还容易引入各种有机或无机杂质。 试验所用钛箔，厚度0.05 mm，通过能谱分析确定其具体元素组成为(wt%)：钛99.8，铁0.08，碳0.05，氧0.045，氮0.02，氢0.005。基于钛金属的热氧化方法，可在原位生长出致密二氧化钛，因此本论文拟采用热氧化法直接在钛金属衬底表面形成致密TiO 2 层。事实上这也是本文设计钛金属空芯光纤有机钙钛矿太阳能电池结构优势之一。在一定的温度对钛金属进行快速热氧化，可以形成TiO 2 的锐钛矿型晶体结构。研究表明，锐钛矿TiO 2 形成温度大约为300℃~600℃，且氧化层厚度随温度的升高而增加，可通过改变热氧化温度而得到期望的致密TiO 2 层厚度 [ 9 ] 。本研究工作中使用钛箔，利用快速热氧化法制备出致密二氧化钛层。利用RTP退火炉在空气氛围中、500℃热氧化15分钟形成致密TiO 2 层，这些致密TiO 2 层的表面呈金黄色。 2.2.2. 有机钙钛矿的溶液的制备 钙钛矿材料是有机钙钛矿太阳能电池获得高效率的关键步骤。本研究工作拟采用液相一步法工艺制备有机钙钛矿活性层。制备有机钙钛矿旋涂溶液的工艺如下：将CH 3 NH 3 I:PbCl 2 以摩尔比1:1混合；然后将混合物溶解在Y-butyrolactone (4-丁内酯4-羟基丁酸内酯1，4-丁内酯)(或者DMF)，溶液浓度40 wt%；再将溶液密封放在磁力搅拌机上，在60℃连续搅拌12个小时；然后待溶液冷却后，使用0.45 um PTFE(聚四氟乙烯薄膜)过滤两次，收集过滤液即得到有机钙钛矿旋涂液。其中CH 3 NH 3 I试剂规格为GR，浓度 ≥ 99.5%；PbCl 2 试剂规格为GR，浓度为99.99%；无水DMF试剂规格为GR，浓度 > 99%；磁力搅拌机型号为C-MAG HS 7。 2.2.3. 空穴传输层溶液的制备 有机钙钛矿太阳能电池所使用的空穴传输层溶液通过以下方法配制。使用电子分析天平量取72.3 mg固体Spiro-OMeTAD；然后使用100 uL移液枪取28.8ul TBP (4-tert-butylpyridine (4-叔丁基吡啶))溶液；再取17.5 ul LiTFSI (双三氟甲烷磺酰亚胺锂) (bis (trifluoromethylsulphony)imide) (N-[(三氟代甲基)磺酰基]- 1，1，1-三氟代–甲烷磺酰胺)，其中LiTFSI溶液通过将520 mg LiTFSI溶解于1 ml乙腈(又名甲基氰)中获得；最后将上述三种材料溶解在1 ml氯苯溶液中，使用磁力搅拌器搅拌2小时，使溶液充分混合，即获得空穴传输层旋涂溶液。其中Spiro-OMeTAD试剂规格为GR，纯度为99.8%，米白色粉末；4-叔丁基吡啶试剂规格为GR，浓度 > 98%；双三氟甲烷磺酰亚胺锂试剂规格为GR，浓度 > 99%；无水乙腈试剂规格为GR，浓度 > 99.5%；无水氯苯试剂规格为GR，浓度 > 99.5%。 2.2.4. PEDOT:PSS电极溶液的制备 PEDOT((3，4-乙撑二氧噻吩单体)的聚合物):PSS(聚苯乙烯磺酸盐)是由PEDOT和PSS两种物质构成的高分子聚合物的水溶液，其具有导电率高的特点，且根据不同的配方，可以得到具有不同导电性质和透光性的溶液。本研究工作中制备PEDOT:PSS溶液的工艺流程如下。取14.5 g异丙醇溶液和0.3 g无水乙醇溶液，混合后搅拌5分钟。再取PEDOT:PSS = 1:1 (共1 g)溶于异丙醇和无水乙醇的有机物混合溶液中。然后利用NETZSCH MINIZETA仪器以12000转每分钟的转速将上述固液混合物搅拌打碎，前后共进行搅拌打碎10次操作，每次5分钟。利用超声波振荡仪对搅拌打碎溶液进行振荡，维持水温低于25度，连续振荡三小时得到较透明的PEDOT:PSS溶液备用。值得注意的是，每次使用该溶液前需使用超声振荡仪振荡30分钟后才能使用。其中PEDOT试剂规格为高纯；PSS试剂规格为GR，浓度88%；无水异丙醇试剂规格为GR，浓度99%；无水乙醇试剂规格为AR，浓度为99.8%；超声振荡仪为KQ-250DF。 2.3. 金属钛箔上构筑平面有机钙钛矿太阳能电池多层结构 在配置好制备金属有机钙钛矿太阳能电池所需的各层镀膜溶液以后，则可在钛箔上构筑平面有机钙钛矿太阳能电池器件结构，主要制作步骤如下： 1) 使用12，000目超细砂纸打磨钛箔表面，经打磨后可形成洁净金属表面。使用12，000目超细砂纸打磨钛金属片表面的目的是为了去除钛片长时间暴露在空气中形成的不规则且具有杂质的氧化膜层，为形成较均质锐钛矿TiO 2 (电子传输层)做准备。 2) 对打磨后的钛箔在空气氛围中进行快速RTP热退火，退火过程后可在其表面生成致密二氧化钛层。 3) 在手套箱内利用匀胶机在氧化后的金属片表面旋涂介孔二氧化钛层。所使用的匀胶机转速为3000转/分钟。经验证，在该条件下制备的介孔二氧化钛层具有较为均匀的平滑表面。旋涂介孔二氧化钛层后，将样品放入RTP退火炉中以100℃和30秒、200℃和30秒、500℃和10分钟、100℃和5分钟退火，使用该温度退火，可使介孔二氧化钛膜层更加均匀，并去除膜层中杂质等缺陷。 4) 在手套箱内利用匀胶机旋涂有机钙钛矿层，匀胶机转速为3000转/分钟。实验表明，使用该转速可使有机钙钛矿溶液均匀的进入介孔二氧化钛层中。旋涂有机钙钛矿溶液后将样品放入真空干燥恒温箱干燥，温度为100℃~120℃，干燥时间为30分钟，使用该温度和时间可以对有机钙钛矿层中的有机溶剂充分去除，并促使有机钙钛矿饱和析出。 5) 在手套箱内利用匀胶机旋涂Spiro-OMeTAD空穴传输层。旋涂转速为2000转/分钟，维持手套箱内相对干燥环境(湿度 ≤ 30%)。旋涂Spiro-OMeTAD空穴传输层后将样品放入真空恒温干燥箱中干燥，温度为50℃~70℃，干燥时间为30分钟。 6) 在手套箱内利用匀胶机旋涂PEDOT:PSS透光电极层。因在未旋涂PEDOT:PSS透光层(含少量无水乙醇)之前的Sprio-OMeTAD对无水乙醇敏感，少量无水乙醇便会使Sprio-OMeTAD失效，因此在旋涂PEDOT:PSS透光层时，首先使样品以2000转/分钟的转速旋转，然后再在其上方1 cm处滴加PEDOT:PSS溶液，前后滴加三次。滴三次溶液的目的是提高PEDOT:PSS透光层(电极层)的导电率，经试验验证，在其他条件不变时，滴三次溶液时所产生的光生电流最大。 基于以上步骤制备的有机钙钛矿太阳能电池样品如图1(a)所示，在具体实验过程中，首先在热氧化原位生长锐钛矿型二氧化钛的钛箔基片四周贴上绝缘胶带，中间部位留出一定区域用于旋涂钙钛矿电池 图1. 钛金属钙钛矿太阳能电池样品及其表面表征：(a) 实验样品，(b) 钛箔表面，(c) 氧化钛表面，(d) PEDOT:PSS表面 各功能层。依据以上实验过程制备样品，制备好后去除某一边的绝缘胶带，并使用砂纸打磨掉表面的二氧化钛，用于电极连接。图1(b)为实验所购得的钛金属片光学显微镜下放大50倍的数码照片，即图1(a)样品标记1电极位置，由图可知，该钛金属含有部分杂质，理论上增加了电极上的电阻。图1(c)为通过热氧化后再钛金属表面生成的二氧化钛在光学显微镜下放大200倍的数码照片，即图1(a)样品标记2位置，钛金属热氧化后，根据氧化温度及时间的不同，其表面颜色由淡黄色、金黄色到紫色渐变，则产生的二氧化钛的厚度也逐渐增厚 [ 10 ] 。图1(d)为表面PEDOT:PSS透光电极层在光学显微镜下放大50倍的数码照片，即图1(a)中标记3位置，图中可见颗粒状固体，此为未完全打碎的PEDOT固体，理论上会造成太阳光线的散射，不利于太阳光入射。考虑各层材料对电池的影响，选用高纯度金属钛箔、均匀热氧化和高度打碎的PEDOT:PSS材料，理论上可以进一步提高钛金属有机钙钛矿太阳能电池的光电转化效率。